37 



3. Darstellung von Zirkonerde. 



Wenn man grôssere Mengen von Zirkon zur Darstel- 

 lung von Zirkonerde in Arbeit zu nehmen hat, wie dies 

 bei diesen Untersuchungen der Fall war, zu denen ein 

 halbes Pfund Zirkone vom llmengebirge vervvandt wur- 

 den, so stosst man auf eine erste Schwierigkeit. Diesel- 

 be besteht nàmlieh in einer zweckmàssigen Wahl der 

 Schmelzgefàsse zum Aufschliessen der Zirkone. Platintie- 

 gel und Thongefàsse lassen sich dabei nicht anwenden 

 und ùber eiserne Tiegel kann man gewôhnlich nicht dis- 

 poniren. Es wurden daher Tiegel aus Kohle verwendet. 

 Man bereitete dieselben auf die Weise, dass man Coaks- 

 pulver mit fein gestossenem Zucker in eiserne Formen 

 fùllte und stark glùhte. Dièse Kohlentiegel wurden in 

 grossere hessische Tiegel gesetzt und die Zwischenràu- 

 me mit Coakspulver ausgefùllt. Die Zirkone wurden in 

 einem eisernen Môrser zu sehr feinem Pulver gestossen, 

 hierauf gebeutelt, mit 3 Theilen kohlensaurem Natron ge- 

 mischt und das Gemisch in jenen Kohlentiegeln in einer 

 gut ziehenden Esse einer sehr starken Hitze ausgesetzt. 

 Nach dem Schmelzen fand sich, dass sich ein Theil der 

 Schmelze in die Kohlen gezogen halte. Man pulverte da- 

 her die Schmelze zusammen mit dem Kohlentiegel, koch- 

 te die kohlige Masse zuerst so lange mit Wasser aus, 

 als sich dabei noch kieselsaures Natron lôste. Ungelôst 

 blieb dabei eine Verbindung von Zirkonerde mit Natron. 

 Dièse Verbindung wird von Salzsàure nur sehr wenig 

 angegrifTen, dagegen wird sie vollstandig zersetzt, wenn 

 man sie mit einem Gemenge von gleichen Theilen con- 

 centrirter Schwefelsaure und Wasser so weit eindampft, 

 bis die ùberschùssige Schwefelsaure anfangt zu verdam- 

 pfen. Man setzte jetzt zu der sauren Masse eine hinrei- 



